Source: http://docplayer.pl/66289051-Aprobata-techniczna-itb-at-2011-laczniki-wklejane-trutek-tcm-do-wykonywania-zamocowan-w-podlozu-betonowym-i-murowym-warszawa.html
Timestamp: 2019-01-17 18:33:57
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki wklejane TRUTEK TCM do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym i murowym WARSZAWA - PDF
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Łączniki wklejane TRUTEK TCM do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym i murowym WARSZAWA"
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Łączniki wklejane TRUTEK TCM do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym i murowym WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW I Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2011 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano we wrześniu 2011 r. Zam. 1565/2011
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: TRUTEK FASTENERS LIMITED Trutek House, Unit B, Vector 31, Waleswood Way, Wales Bar Sheffield S26 5NU, South Yorkshire, Wielka Brytania stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Łączniki wklejane TRUTEK TCM do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym i murowym w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 30 czerwca 2016 r. DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Marek Kaproń Warszawa, 30 czerwca 2011 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2011 zawiera 41 stron. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2011 str. 2/41 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE, WYMAGANIA Materiały Łączniki wklejane PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI i TABLICE... 12
5 AT /2011 str. 3/41 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej są łączniki wklejane TRUTEK TCM do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym i murowym. Łączniki wklejane TRUTEK TCM do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym i w podłożu murowym z elementów pełnych są dostarczane na plac budowy w kompletach, zawierających pręty nagwintowane TCS (rysunek 1) i pojemniki z zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (lub z jej odmianami asortymentowymi TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) albo z zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (lub z jej odmianą asortymentową TCM 5000P). Łączniki wklejane TRUTEK TCM do wykonywania zamocowań w podłożu murowym z elementów otworowych są dostarczane na plac budowy w kompletach, zawierających ww. pręty nagwintowane i pojemniki z zaprawą żywiczną oraz dodatkowo tworzywowe tuleje siatkowe TPS (rysunek 2). Wymiary prętów nagwintowanych i tworzywowych tulei siatkowych podano w tablicy 1 i na rysunku 2. Pręty nagwintowane łączników TRUTEK TCM są wykonywane ze stali zwykłej, węglowej i pokrywane warstwą ochronną cynku o grubości nie mniejszej niż 5 µm lub są wykonywane ze stali nierdzewnej. Pręty nagwintowane są wprowadzane w otwory w podłożu, wypełnione zaprawą żywiczną wprowadzaną bezpośrednio do otworu lub wprowadzaną do tworzywowej tulei siatkowej, osadzonej w otworze. Po stwardnieniu zaprawy następuje trwałe zakotwienie pręta. Łącznik wklejany TRUTEK TCM osadzony w podłożu betonowym lub w podłożu murowym z elementów pełnych pokazano na rysunku 3, a łącznik wklejany TRUTEK TCM osadzony w podłożu z elementów otworowych pokazano na rysunku PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Łączniki wklejane TRUTEK TCM są przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w betonie zwykłym, niezarysowanym klasy nie niższej niż C20/25 według normy PN-EN 206-1:2003 oraz w podłożach murowych wykonanych z elementów o parametrach wytrzymałościowych nie niższych niż parametry wytrzymałościowe podane w tablicach Z uwagi na zastosowanie zaprawy żywicznej, temperatura podłoża w trakcie wykonywania zamocowania powinna zawierać się w zakresie -10 C 35 C.
6 AT /2011 str. 4/41 Maksymalne czasy osadzania (żelowania) i czasy wiązania (utwardzania) zapraw żywicznych łączników wklejanych TRUTEK TCM w zależności od temperatury podłoża podano w tablicach 2 i 3. Ze względu na agresywność korozyjną środowiska łączniki wklejane TRUTEK TCM wykonane ze stali zwykłej, węglowej i ocynkowane powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach PN-EN 12329:2002, PN-EN ISO :2001 oraz PN-EN 10152:2009, a łączniki wykonane ze stali nierdzewnych gatunków i według normy PN-EN :2007 powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-71/H odpowiednio dla stali gatunków OH18N9 i OH17N12M2T. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników wklejanych TRUTEK TCM na wyrywanie z podłoża betonowego i murowego podano w tablicach Nośności obliczeniowe zamocowań łączników wklejanych TRUTEK TCM na ścinanie w przypadku podłoża betonowego (bez zginanie pręta stalowego) należy określać następująco: V 0,5 A f s uk sd (1) Ms gdzie: A s przekrój czynny pręta stalowego zgodnie z normami PN-EN ISO 898-1:2009 i PN-EN ISO :2000, f uk wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie pręta stalowego zgodnie z normami PN-EN ISO 898-1:2009 i PN-EN ISO :2000, Ms częściowy współczynnik obliczeniowy zgodnie z tablicą 15. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników wklejanych TRUTEK TCM na ścinanie w przypadku podłoża murowego podano w tablicach Parametry montażowe i parametry rozmieszczenia łączników wklejanych TRUTEK TCM pokazano na rysunkach 5 i 6 oraz podano w tablicach Ww. sposoby określania nośności obliczeniowych na wyrywanie z podłoża i na ścinanie mogą być stosowane pod warunkiem, że rozstaw łączników s nie jest mniejszy niż wartości s cr,n lub s cr,cv, a odległości łączników podłoża c nie są mniejsze niż wartości c cr,n lub c cr,cv (rysunki 5 i 6 oraz tablice W przypadkach, gdy łączniki osadzone w podłożu betonowym są rozmieszczone w rozstawach s mniejszych niż s cr,n lub s cr,cv, ale większych niż s min oraz są oddalone od krawędzi podłoża o odległości c mniejsze niż c cr,n, lub c cr,cv, ale większe niż c min (tablice 17, 18, 20 i 21), nośności obliczeniowe należy zredukować zgodnie z zaleceniami, podanymi w dokumencie EOTA TR029:2007.
7 AT /2011 str. 5/41 Do wykonania otworu w podłożu należy używać wiertarki udarowo-obrotowej (podłoże betonowe lub murowe z elementów pełnych) lub wiertarki obrotowej (podłoże murowe z elementów otworowych), zaopatrzonej w wiertło z końcówką z węglików spiekanych. Otwór należy wiercić prostopadle do powierzchni podłoża. Do oczyszczonego otworu (bez tworzywowej tulei siatkowej lub z taką tuleją) należy wtłoczyć zaprawę żywiczną i następnie wprowadzić pręt. Należy zwrócić uwagę, aby zaprawa wypełniła całkowicie przestrzeń dookoła pręta. Jeżeli po zakończeniu osadzania nie pojawi się nadmiar zaprawy na powierzchni podłoża, należy wyjąć łącznik z otworu, wprowadzić dodatkową ilość zaprawy i ponownie osadzić łącznik. Jakość zamocowań wykonanych przy użyciu łączników wklejanych należy skontrolować na min. 3% łączników jednego rozmiaru, zamocowanych w podłożu, jednak na nie mniej niż na dwóch ch z każdego rozmiaru. Próbę można uznać za pozytywną jeśli pod obciążeniem odpowiadającym 1,3 krotności nośności obliczeniowej zamocowania, nie nastąpi większe przemieszczenie się w stosunku do podłoża niż o 0,2. Jeśli badane połączenie nie spełni warunków kontrolnych to należy sprawdzić nośność 25% zamocowanych łączników (jednak nie mniej niż 5 sztuk). W przypadku wyników negatywnych należy poddać badaniom wszystkie łączniki zamocowania. Łączniki wklejane TRUTEK TCM powinny być osadzone zgodnie z projektem, w którym uwzględniono wymagania występujące w polskich normach i przepisach budowlanych, wymagania niniejszej Aprobaty Technicznej oraz informacje Producenta dotyczące warunków wykonywania zamocowań z zastosowaniem ww. łączników wklejanych. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE, WYMAGANIA 3.1. Materiały Pręty stalowe, nagwintowane TCS łączników wklejanych TRUTEK TCM powinny być wykonane ze stali zwykłej, węglowej w klasie własności mechanicznych 5.8, 6.8, 8.8 lub 10.9 według normy PN-EN ISO 898-1:2009 i pokryte warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 5 µm, spełniającej wymagania normy PN-EN 10152:2009 lub ze stali nierdzewnej gatunków (A2-70) lub (A4-70 albo A4-80) według normy PN-EN ISO :2000. Tworzywowe tuleje siatkowe powinny być wykonane z poliamidu. Zaprawy żywiczne wymienione w p. 1 powinny być dostarczane w pojemnikach dwukomorowych, zawierających żywicę i utwardzacz.
8 AT /2011 str. 6/ Łączniki wklejane Kształt i wymiary. Kształt i wymiary łączników wklejanych TRUTEK TCM powinny być zgodne z rysunkami 1 i 2 oraz z tablicą Nośności charakterystyczne zamocowań łączników wklejanych. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników wklejanych TRUTEK TCM na wyrywanie z podłoża i na ścinanie nie powinny być mniejsze niż nośności podane w tablicach PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Łączniki wklejane TRUTEK TCM powinny być dostarczane w opakowaniach firmowych Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości. Do opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres Producenta, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2011, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, rodzaj surowca, podstawowe warunki stosowania i przechowywania, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności
9 AT /2011 str. 7/41 z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 dokonuje Producent (lub jego upoważniony Przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), stosując system 1. W przypadku systemu 1 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011, jeżeli akredytowana jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie: a) zadania Producenta: zakładowej kontroli produkcji, badań kontrolnych gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania podane w p , b) zadania akredytowanej jednostki: wstępnego badania typu, wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania. Wstępne badanie typu łączników wklejanych TRUTEK TCM obejmuje nośności obliczeniowe zamocowań tych łączników oraz grubość powłoki cynkowej prętów stalowych, nagwintowanych, wykonanych ze stali zwykłej, węglowej. Badania, które w procedurze aprobacyjnej stanowiły podstawę do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobu, stanowią wstępne badania typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych
10 AT /2011 str. 8/41 do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i w dokumentach handlowych Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania uzupełniające Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: a) kształtu i wymiarów, b) grubości powłoki cynkowej prętów stalowych, nagwintowanych, wykonanych ze stali zwykłej, węglowej Badania uzupełniające. Badania uzupełniające obejmują sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników Częstotliwość badań Badania powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania uzupełniające powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników wklejanych. Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników należy przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających uzyskanie dokładności pomiaru do 0, Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej prętów stalowych, nagwintowanych. Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej prętów stalowych, nagwintowanych, należy wykonywać według normy PN-EN ISO 2178:1998.
11 AT /2011 str. 9/ Sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników wklejanych. Sprawdzenie ww. nośności charakterystycznych należy przeprowadzać na ch osadzonych w podłożach wymienionych w tablicach Pomiaru sił należy dokonywać za pomocą urządzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartości siły niszczącej, umożliwiającego stałe i powolne zwiększanie siły aż do zniszczenia. Błąd pomiaru nie powinien przekraczać 3% w całym zakresie pomiarowym Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane łączniki wklejane TRUTEK TCM należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań, odpowiednio według p. 5.4, są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2011 jest dokumentem stwierdzającym przydatność łączników wklejanych TRUTEK TCM do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2011 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych.
12 AT /2011 str. 10/ Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie łączników wklejanych TRUTEK TCM należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2011 ważna jest do 30 czerwca 2016 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K o n i e c INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność PN-EN 12329:2002 Ochrona metali przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe z dodatkową obróbką na żelazie klub stali PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk PN-EN 10152:2009 Stal niskowęglowa. Wyroby płaskie walcowane na zimno, ocynkowane elektrolitycznie PN-EN :2007 Stale odporne na korozję. Gatunki PN-71/H Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki PN-EN ISO 898-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej i stopowej. Śruby i śruby dwustronne PN-EN ISO :2000 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję
13 AT /2011 str. 11/41 PN-EN ISO 2178:1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna PN-83/N Statystyczna kontroli jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe PN-EN 771-4:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego EOTA TR029:2007 Desing of Bonded Anchors, June 2007 Badania i oceny 1) LOK-832/A/05. Ocena techniczna do postępowania aprobacyjnego dotycząca stalowych łączników gwintowanych wklejanych do podłoży betonowych przy użyciu zaprawy TCM 380M PRO i jej odmian asortymentowych TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice 2010 r. 2) LOK-832/A/05. Ocena techniczna do postępowania aprobacyjnego dotycząca stalowych łączników gwintowanych wklejanych do podłoży betonowych przy użyciu zapraw TCM 380P i TCM 5000P. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice 2011 r. 3) LOK /10/Z00OSK. Raport z badań i ocena techniczna dotyczące stalowych łączników gwintowanych M8, M10, M12 i M16 wklejanych do podłoży murowych przy użyciu zapraw TCM 380M PRO i TCM 380P. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice 2010 r.
14 AT /2011 str. 12/41 RYSUNKI i TABLICE Rysunek 1. Nagwintowany pręt stalowy TCS wklejanego TRUTEK TCM Rysunek 2. Rysunek 3. Rysunek 4. Rysunek 5. Rysunek 6. Rysunek 7. Tablica 1. Tablica 2. Tablica 3. Tablica 4. Tablica 5. Tablica 6. Tablica 7, Tworzywowa tuleja siatkowa TPS łączników wklejanych TRUTEK TCM o wymiarach d = 12, l = 50, d = 15, ; = 85 lub d = 20, l = Zamocowanie wykonane z zastosowaniem wklejanego TRUTEK TCM w przypadku podłoża betonowego lub murowego z elementów pełnych Zamocowanie wykonane z zastosowaniem wklejanego TRUTEK TCM w przypadku podłoża murowego z elementów otworowych Parametry montażowe łączników wklejanych TRUTEK TCM w przypadku podłoża betonowego lub murowego z elementów pełnych Parametry montażowe łączników wklejanych TRUTEK TCM w przypadku podłoża z elementów otworowych Parametry rozmieszczenia łączników wklejanych TRUTEK TCM w podłożu Wymiary nagwintowanych prętów stalowych TCS łączników wklejanych TRUTEK TCM Maksymalne czasy osadzania i czasy wiązania zaprawy żywicznej poliestrowej, bezstyrenowej TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) łączników wklejanych TRUTEK TCM Maksymalne czasy osadzania i czasy wiązania zaprawy żywicznej poliestrowej ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) łączników wklejanych TRUTEK TCM Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża betonowego Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) na wyrywanie z podłoża betonowego Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża z gazobetonu i na ścinanie Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża z bloczków YTONG i na ścinanie... 22
15 AT /2011 str. 13/41 Tablica 8. Tablica 9. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX)) na wyrywanie z podłoża z bloczków silikatowych z otworami i na ścinanie Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża z bloczków poryzowanych Porotherm i na ścinanie Tablica 10. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża z bloczków klinkierowych z otworami i na ścinanie Tablica 11. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża z cegieł klinkierowych, pełnych na ścinanie Tablica 12. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) na wyrywanie z podłoża z cegieł ceramicznych, pełnych i na ścinanie Tablica 13. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) na wyrywanie z podłoża z cegieł dziurawek i na ścinanie Tablica 14. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) na wyrywanie z podłoża z gazobetonu i na ścinanie Tablica 15. Częściowy współczynnik obliczeniowy Ms występujący we wzorze (1) na nośności obliczeniowe zamocowań łączników wklejanych TRUTEK TCM na ścinanie Tablica 16. Parametry montażowe łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS, w przypadku podłoża betonowego Tablica 17. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku wyrywania z podłoża betonowego Tablica 18. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku ścinania z podłoża betonowego... 28
16 AT /2011 str. 14/41 Tablica 19. Parametry montażowe łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku podłoża betonowego Tablica 20. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku wyrywania z podłoża betonowego Tablica 21. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku ścinania z podłoża betonowego Tablica 22. Parametry montażowe łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku podłoża z gazobetonu Tablica 23. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku wyrywania z podłoża z gazobetonu Tablica 24. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku ścinania z podłoża z gazobetonu Tablica 25. Parametry montażowe łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS w przypadku podłoża z bloczków silikatowych z otworami, bloczków poryzowanych Porotherm lub cegieł klinkierowych z otworami Tablica 26. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS w przypadku wyrywania z podłoża z bloczków silikatowych z otworami, bloczków poryzowanych Porotherm lub cegieł klinkierowych z otworami Tablica 27. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS i i tulejami tworzywowymi TPS w przypadku ścinania z podłoża z bloczków silikatowych z otworami, bloczków poryzowanych Porotherm lub cegieł klinkierowych z otworami Tablica 28. Parametry montażowe łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku podłoża z cegieł klinkierowych, pełnych Tablica 29. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku wyrywania z podłoża z cegieł klinkierowych, pełnych... 32
17 AT /2011 str. 15/41 Tablica 30. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku ścinania z podłoża z cegieł klinkierowych, pełnych Tablica 31. Parametry montażowe łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku podłoża z cegieł ceramicznych, pełnych Tablica 32. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku wyrywania z podłoża z cegieł ceramicznych, pełnych Tablica 33. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku ścinania z podłoża z cegieł ceramicznych, pełnych Tablica 34. Parametry montażowe łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS w przypadku podłoża z cegieł dziurawek Tablica 35. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS w przypadku wyrywania z podłoża z cegieł dziurawek Tablica 36. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS w przypadku ścinania z podłoża z cegieł dziurawek Tablica 37. Parametry montażowe łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku podłoża z gazobetonu Tablica 38. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku wyrywania z podłoża z gazobetonu Tablica 39. Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku ścinania z podłoża z gazobetonu Tablica 40. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża betonowego Tablica 41. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) na wyrywanie z podłoża betonowego (1)... 37
18 AT /2011 str. 16/41 Tablica 42. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża z gazobetonu i na ścinanie Tablica 43. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża z bloczków YTONG i na ścinanie Tablica 44. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX)) na wyrywanie z podłoża z bloczków silikatowych z otworami i na ścinanie Tablica 45. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża z bloczków poryzowanych Porotherm i na ścinanie Tablica 46. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża z bloczków klinkierowych z otworami i na ścinanie Tablica 47. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża z cegieł klinkierowych, pełnych i na ścinanie Tablica 48. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) na wyrywanie z podłoża z cegieł ceramicznych, pełnych i na ścinanie Tablica 49. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) na wyrywanie z podłoża z cegieł dziurawek i na ścinanie Tablica 50. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) na wyrywanie z podłoża z gazobetonu i na ścinanie... 41
19 AT /2011 str. 17/41 Rysunek 1. Nagwintowany pręt stalowy TCS wklejanego TRUTEK TCM Rysunek 2. Tworzywowa tuleja siatkowa TPS łączników wklejanych TRUTEK TCM o wymiarach d = 12, l = 50 ; d = 15, l = 85 lub d = 20, l = 85 Rysunek 3. Zamocowanie wykonane z zastosowaniem wklejanego TRUTEK TCM w przypadku podłoża betonowego lub murowego z elementów pełnych
20 AT /2011 str. 18/41 Rysunek 4. Zamocowanie wykonane z zastosowaniem wklejanego TRUTEK TCM w przypadku podłoża murowego z elementów otworowych Rysunek 5. Parametry montażowe łączników wklejanych TRUTEK TCM w przypadku podłoża betonowego lub murowego z elementów pełnych
21 AT /2011 str. 19/41 Rysunek 6. Parametry montażowe łączników wklejanych TRUTEK TCM w przypadku podłoża z elementów otworowych s - odległość między osiami łączników c - odległość podłoża Rysunek 7. Parametry rozmieszczenia łączników wklejanych TRUTEK TCM w podłożu
22 AT /2011 str. 20/41 Tablica 1 Wymiary nagwintowanych prętów stalowych TCS łączników wklejanych TRUTEK TCM gwintu d, M8 8 2 M M M M M24 24 Maksymalne czasy osadzania i czasy wiązania zaprawy żywicznej poliestrowej, bezstyrenowej TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) łączników wklejanych TRUTEK TCM Tablica 2 Typ zaprawy i oznaczenie ładunków Czas osadzania (żelowania), minuty Czas wiązania (utwardzania), minuty Temperatura otoczenia, C Temperatura otoczenia, C Poliestrowa, bezstyrenowa Tablica 3 Maksymalne czasy osadzania i czasy wiązania zaprawy żywicznej poliestrowej ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) łączników wklejanych TRUTEK TCM Typ zaprawy i oznaczenie ładunków Czas osadzania (żelowania), minuty Czas wiązania (utwardzania), minuty Temperatura otoczenia, C Temperatura otoczenia, C Poliestrowa ze styrenem
23 AT /2011 str. 21/41 Tablica 4 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża betonowego (1) gwintu d nom, h ef, Nośność obliczeniowa N sd, kn (2) A2-70 A4-70 A M ,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 2 M ,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 3 M ,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 4 M ,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 5 M ,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7 6 M ,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 (1) beton klasy C20/25 według normy PN-EN 206-1:2003 (2) w zależności od klasy własności mechanicznych łączników ze stali zwykłej, węglowej oraz gatunku i klasy własności mechanicznych łączników ze stali nierdzewnej Tablica 5 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) na wyrywanie z podłoża betonowego (1) gwintu d nom, h ef, Nośność obliczeniowa N sd, kn (2) A2-70 A4-70 A M ,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 2 M ,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 3 M ,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 4 M ,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 5 M ,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 6 M ,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 (1) beton klasy C20/25 według normy PN-EN 206-1:2003 (2) w zależności od klasy własności mechanicznych łączników ze stali zwykłej, węglowej oraz gatunku i klasy własności mechanicznych łączników ze stali nierdzewnej
24 AT /2011 str. 22/41 Tablica 6 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża z gazobetonu (1) i na ścinanie gwintu tulei tworzywowej d nom, h ef, Nośność obliczeniowa, kn M ,2 2 M ,9 3 M ,1 4 M ,1 (1) gazobeton klasy 6 i gęstości 650 według normy PN-EN 771-4:2004 Tablica 7 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża z bloczków YTONG (1) i na ścinanie gwintu tulei tworzywowej d nom, h ef, Nośność obliczeniowa, kn M ,8 2 M ,6 3 M ,8 4 M ,8 (1) bloczki YTONG klasy 4 i gęstości 600 według normy PN-EN 771-4:2004
25 AT /2011 str. 23/41 Tablica 8 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX)) na wyrywanie z podłoża z bloczków silikatowych z otworami (1) i na ścinanie gwintu tulei tworzywowej d nom, h ef, Nośność obliczeniowa, kn M ,9 2 M ,3 3 M ,7 4 M ,1 (1) bloczki silikatowe z otworami klasy 15 według normy PN-EN 771-2:2006 Tablica 9 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża z bloczków poryzowanych Porotherm (1) i na ścinanie gwintu tulei tworzywowej d nom, h ef, Nośność obliczeniowa, kn M ,0 2 M ,7 3 M ,7 4 M ,7 (1) bloczki poryzowane Porotherm klasy 15 według normy PN-EN 771-1:2006
26 AT /2011 str. 24/41 Tablica 10 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża z bloczków klinkierowych z otworami (1) i na ścinanie gwintu tulei tworzywowej d nom, h ef, Nośność obliczeniowa, kn M ,9 2 M ,3 3 M ,7 4 M ,1 (1) bloczki klinkierowe z otworami klasy 20 według normy PN-EN 771-1:2006 Tablica 11 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) na wyrywanie z podłoża z cegieł klinkierowych, pełnych (1) i na ścinanie gwintu tulei tworzywowej d nom, h ef, Nośność obliczeniowa, kn M ,4 2 M ,1 3 M ,7 4 M ,6 (1) cegły klinkierowe, pełne klasy 35 według normy PN-EN 771-1:2006
27 AT /2011 str. 25/41 Tablica 12 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) na wyrywanie z podłoża z cegieł ceramicznych, pełnych (1) i na ścinanie gwintu tulei tworzywowej d nom, h ef, Nośność obliczeniowa, kn M ,4 2 M ,9 3 M ,5 4 M ,2 (1) cegły ceramiczne, pełne klasy 15 według normy PN-EN 771-1:2006 Tablica 13 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) na wyrywanie z podłoża z cegieł dziurawek (1) i na ścinanie gwintu tulei tworzywowej d nom, h ef, Nośność obliczeniowa, kn M ,9 2 M ,3 3 M ,6 4 M ,9 (1) cegły dziurawki klasy 15 według normy PN-EN 771-1:2006
28 AT /2011 str. 26/41 Tablica 14 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników TRUTEK TCM z prętami nagwintowanymi TCS, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) na wyrywanie z podłoża z gazobetonu (1) i na ścinanie gwintu tulei tworzywowej d nom, h ef, Nośność obliczeniowa, kn M ,4 2 M ,9 3 M ,1 4 M ,4 (1) gazobeton klasy 6 i gęstości 650 według normy PN-EN 771-4:2004 Tablica 15 Częściowy współczynnik obliczeniowy Ms występujący we wzorze (1) na nośności obliczeniowe zamocowań łączników wklejanych TRUTEK TCM na ścinanie Klasa własności mechanicznych pręta stalowego Częściowy współczynnik obliczeniowy Ms , , , ,9 1,50 5 A2-70 1,56 6 A4-70 1,56 7 A4-80 1,33
29 AT /2011 str. 27/41 Tablica 16 Parametry montażowe łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku podłoża betonowego Średnica wiertła d cut, Średnica szczotek d brush, Głębokość otworu h 1, Efektywna głębokość zakotwienia h ef, Wymagany moment dokręcenia T inst, Nm Średnica otworu w mocowanym elemencie d f, M h ef M h ef M h ef M h ef M h ef M h ef Tablica 17 Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku wyrywania z podłoża betonowego między mi s cr,n, c cr,n, między mi w narożniku s cr,sp, od narożnika c cr,sp, minimalny (1) s min, Minimalna odległość (1) c min, M8 2 h ef h ef 2 c cr,cp 2 h ef 0,5 h ef 0,5 h ef 2 M10 2 h ef h ef 2 c cr,cp 2 h ef 0,5 h ef 0,5 h ef 3 M12 2 h ef h ef 2 c cr,cp 2 h ef 0,5 h ef 0,5 h ef 4 M16 2 h ef h ef 2 c cr,cp 2 h ef 0,5 h ef 0,5 h ef 5 M20 2 h ef h ef 2 c cr,cp 2 h ef 0,5 h ef 0,5 h ef 6 M24 2 h ef h ef 2 c cr,cp 2 h ef 0,5 h ef 0,5 h ef (1) nie mniej niż 40
30 AT /2011 str. 28/41 Tablica 18 Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku ścinania z podłoża betonowego między mi s cr,cv, minimalny (1) s min, c cr,cv, Minimalna odległość (1) c min, M8 3 c min 0,5 h ef 1,5 c min 0,5 h ef 2 M10 3 c min 0,5 h ef 1,5 c min 0,5 h ef 3 M12 3 c min 0,5 h ef 1,5 c min 0,5 h ef 4 M16 3 c min 0,5 h ef 1,5 c min 0,5 h ef 5 M20 3 c min 0,5 h ef 1,5 c min 0,5 h ef 6 M24 3 c min 0,5 h ef 1,5 c min 0,5 h ef (1) nie mniej niż 40 Tablica 19 Parametry montażowe łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku podłoża betonowego Średnica wiertła d cut, Średnica szczotek d brush, Głębokość otworu h 1, Efektywna głębokość zakotwienia h ef, Wymagany moment dokręcenia T inst, Nm Średnica otworu w mocowanym elemencie d f, M h ef M h ef M h ef M h ef M h ef M h ef
31 AT /2011 str. 29/41 Tablica 20 Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku wyrywania z podłoża betonowego między mi s cr,n, c cr,n, między mi w narożniku s cr,sp, od narożnika c cr,sp, minimalny (1) s min, Minimalna odległość (1) c min, M8 2 h ef h ef 2 c cr,cp 2 h ef 0,5 h ef 0,5 h ef 2 M10 2 h ef h ef 2 c cr,cp 2 h ef 0,5 h ef 0,5 h ef 3 M12 2 h ef h ef 2 c cr,cp 2 h ef 0,5 h ef 0,5 h ef 4 M16 2 h ef h ef 2 c cr,cp 2 h ef 0,5 h ef 0,5 h ef 5 M20 2 h ef h ef 2 c cr,cp 2 h ef 0,5 h ef 0,5 h ef 6 M24 2 h ef h ef 2 c cr,cp 2 h ef 0,5 h ef 0,5 h ef (1) nie mniej niż 40 Tablica 21 Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową ze styrenem TCM 380P (TCM 5000P) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku ścinania z podłoża betonowego między mi s cr,cv, minimalny (1) s min, c cr,cv, Minimalna odległość (1) c min, M8 3 c min 0,5 h ef 1,5 c min 0,5 h ef 2 M10 3 c min 0,5 h ef 1,5 c min 0,5 h ef 3 M12 3 c min 0,5 h ef 1,5 c min 0,5 h ef 4 M16 3 c min 0,5 h ef 1,5 c min 0,5 h ef 5 M20 3 c min 0,5 h ef 1,5 c min 0,5 h ef 6 M24 3 c min 0,5 h ef 1,5 c min 0,5 h ef (1) nie mniej niż 40
32 AT /2011 str. 30/41 Tablica 22 Parametry montażowe łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku podłoża z gazobetonu Średnica wiertła d cut, Średnica szczotek d brush, Głębokość otworu h 1, Efektywna głębokość zakotwienia h ef, Wymagany moment dokręcenia T inst, Nm M M M M Tablica 23 Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku wyrywania z podłoża z gazobetonu między mi s cr,n, c cr,n, między mi w narożniku s cr,sp, od narożnika c cr,sp, minimalny s min, Minimalna odległość c min, M8 25 d nom 15 d nom 40 d nom 25 d nom M10 25 d nom 15 d nom 40 d nom 25 d nom M12 25 d nom 15 d nom 40 d nom 25 d nom M16 25 d nom 15 d nom 40 d nom 25 d nom Tablica 24 Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku ścinania z podłoża z gazobetonu między mi s cr,cv, minimalny (1) s min, c cr,cv, Minimalna odległość c min, M8 40 d nom d nom M10 40 d nom d nom M12 40 d nom d nom M16 40 d nom d nom 150
33 AT /2011 str. 31/41 Tablica 25 Parametry montażowe łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS w przypadku podłoża z bloczków silikatowych z otworami, bloczków poryzowanych Porotherm lub cegieł klinkierowych z otworami Średnica wiertła d cut, Średnica szczotek d brush, Głębokość otworu h 1, Efektywna głębokość zakotwienia h ef, Wymagany moment dokręcenia T inst, Nm Średnica otworu w mocowanym elemencie d f, M M M M Tablica 26 Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS w przypadku wyrywania z podłoża z bloczków silikatowych z otworami, bloczków poryzowanych Porotherm lub cegieł klinkierowych z otworami między mi s cr,n, od krawędzi c cr,n, między mi w narożniku s cr,sp, od narożnika c cr,sp, minimalny s min, Minimalna odległość c min, M l unit,max 0,5 l unit,max l unit,max 1,5 l unit,max M l unit,max 0,5 l unit,max l unit,max 1,5 l unit,max M l unit,max 0,5 l unit,max l unit,max 1,5 l unit,max M l unit,max 0,5 l unit,max l unit,max 1,5 l unit,max l unit, max największy rozmiar w bloczku
34 AT /2011 str. 32/41 Tablica 27 Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS i tulejami tworzywowymi TPS w przypadku ścinania z podłoża z bloczków silikatowych z otworami, bloczków poryzowanych Porotherm lub cegieł klinkierowych z otworami między mi s cr,cv, minimalny (1) s min, c cr,cv, Minimalna odległość c min, M l unit, max 100 1,5 l unit, max M l unit, max 100 1,5 l unit, max M l unit, max 100 1,5 l unit, max M l unit, max 100 1,5 l unit, max 100 l unit, max największy rozmiar w bloczku Tablica 28 Parametry montażowe łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku podłoża z cegieł klinkierowych, pełnych Średnica wiertła d cut, Średnica szczotek d brush, Głębokość otworu h 1, Efektywna głębokość zakotwienia h ef, Wymagany moment dokręcenia T inst, Nm Średnica otworu w mocowanym elemencie d f, M M M M Tablica 29 Parametry rozmieszczenia łączników TRUTEK TCM, wklejanych zaprawą żywiczną poliestrową, bezstyrenową TCM 380M PRO (TCM 300 PSF, TCM 165SF i TCM 300 FIX) z prętami nagwintowanymi TCS w przypadku wyrywania z podłoża z cegieł klinkierowych, pełnych między mi s cr,n, c cr,n, między mi w narożniku s cr,sp, od narożnika c cr,sp, minimalny s min, Minimalna odległość c min, M8 25 d nom 15 d nom 40 d nom 25 d nom M10 20 d nom 15 d nom 40 d nom 25 d nom M12 20 d nom 15 d nom 40 d nom 25 d nom M16 20 d nom 15 d nom 40 d nom 25 d nom
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe czniki rozporowe. (ekspresowe)
APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8486/2010 Stalowe czniki rozporowe E, E-A2, E-A4 (ekspresowe) WARSZAWA Aprobata techniczna zosta a opracowana w Zak adzie Aprobat Technicznych przez dr in. Witolda MAKULSKIEGO